— 283 — 
È quindi grafito che tiene assorbito circa il 10 % ( li acqua. 
IL Si preparò con lo stesso acido gralìtico una certa quantità di questa grafite 
contenente acqua adsorbita, per ulteriori studi che verranno proseguiti, e si constatò 
che nel nuovo campione le proporzioni tra adsorbente e adsorbito erano un po’ variate. 
G-r. 0,2501 di sostanza disseccata a 100°, e poi uel vuoto sull’acido solforico, 
dettero gr. 0,7951 C0 2 e gr. 0,0282 H 2 0 e lasciarono gr. 0,004 di ceneri. 
Perciò si calcola la composizione del medesimo : 
Carbonio 88,1 % Acqua 11,4. 
Dai dati della f esperienza si calcola che la perdita di peso dovuta a gas 
CO -f- C0 2 è, per gr. 0,955 di acido grafìtico, gr. 0,3939, ossia 41,2 %. Ora si è visto, 
nell’azione della barite sui prodotti grafìtici, che questa assorbiva circa 2 pesi mo¬ 
lecolari di anidride carbonica; paragonando la composizione di questi prodotti con 
la cifra totale dei prodotti gassosi CO e C0 2 si ha indirettamente la quantità di CO 
che viene messa in libertà od assorbita dai reattivi. 
* 2 C0 2 = 30,9 
c„HA^ 
^ CO = 9,8 
• J 1 
Somma . . . 40,7 
Trovato come somma 
CO % per differenza 
III. Gr. 0,4958 di ossido gralìtico verde della grafite di Pinerolo vennero messi a 
contatto con una soluzione idroalcoolica di idrossilamina contenente gr. 5,7 di base 
e preparata sciogliendo gr. 4 di sodio in gr. 40 di alcool assoluto, e gr. 12,1 di clo- 
ridrato disciolto nel minimo possibile di acqua tiepida e filtrando dal cloruro di 
sodio precipitatosi. Anche per l’ossido la reazione s’inizia a freddo, manifestata dal 
lento sviluppo gassoso e daU’annerimento in questo caso meno sensibile. Dopo 24 ore 
di contatto alla temperatura ambiente, il prodotto è diventato nero. Si riscaldò per 
9 ore all’ebollizione e, dopo 48 ore complessive di contatto, si raccolse il residuo 
nero grafitoide che, disseccato a 100° e nel vuoto, pesa gr. 0,3264. Questo residuo 
nero, d’aspetto grafitoide, non deflagra. 
Gr. 0,2831 del residuo dettero gr. 0,934 di C0 2 — gr. 0,0283 H 2 0 e lascia¬ 
rono gr. 0,0033 ceneri alcaline clorurate. 
La composizione del residuo nero grafitoide, dedotte le ceneri, si calcola: 
Carbonio 91,0 % Acqua 10,1 % 
È quindi grafite che tiene adsorbito il 10 % di acqua come nel caso dell’acido 
grafitico. 
In una preparazione fatta con maggiore quantità di sostanza, la grafite risul¬ 
tante ha la composizione: 
Carbonio 90,9% Acqua 10,5%. 
2 CO., = 32,3 
^ CO = 10,3 
Somma . . . 42,6 
41,2 
10,3-8,9 
Classe di scienze fisiche — Memorie — Voi. XI, Ser. 
37 
